Linniscii: (liier Sillierantiinonide. 



369 



zu deuten. Denn die Beobachtung zeigt, daß dieses System Umwand- 

 lungen im festen Zustande infolge von Polymorphie der Komponenten 

 oder ihrer Verbindung nicht erfahrt und daß in die Zusammensetzung 

 jener Mineralien das Lösungsmittel, aus dem sie abgeschieden worden 

 sind, nicht eingetreten ist. 



Fig. 4. 



Vifi. 5. 



Liii Vergr. 6. Lin Vergr 8 



Antinionsilber, St. Andreasbeig. Schliffe parallel zui- Basis, geätzt. Zwillingslamellen. 

 In Fig. 4 sind Einschlüsse von Bleiglanz sichtbar. 



Zur Untersuchung diente das im hiesigen mineralogiscli-petrogra- 

 phischen Museum vorhandene Material von Antimonsilber aus Andreas- 

 berg. Die Struktur wurde durch Ätzung angeschliffener Flächen mit 

 heißer verdünnter Salpetersäure oder kalter verdünnter Salpetersäure 

 und Weinsäure festgestellt. Die Analysen und die Bestimmung der 

 spezifischen Gewichte hat F. Späte ausgeführt. Neben Silber und 

 Anthnon waren stets Spuren von Arsen und Eisen vorhanden. 



Reguläres Antimonsilber von Andreasberg. 



Die Zusammensetzung: Silber 83.90, Antimon 16.17, Summe 

 100.07 Prozent entspricht sehr nahe der Formel Age,Sb. Spez.Gew. 10.05. 



Ein Teil des Stückes, von dem das Analysenmaterial entnommen 

 war, wurde geschmolzen. Die Abkühlungskurve zeigte wie bei dem 

 synthetisch dargestellten AggSb außer einem Knick bei etwa 756° noch 

 einen Haltepunkt bei 556°. Das Erstarrungsprodukt war bedeckt mit 

 regulären Gitterkristallen. 



Sitzungsberichte 1910. 



